( «24 ) 



Bize, où la première caverne, la plus connue, était une habitation, tandis 

 que la seconde, située à loo mètres environ de celle-ci, était une sépulture, 

 comme j'espère pouvoir le démontrer prochainement. J'ai déjà visité deux 

 fois cette localité, mais quelques renseignements me manquent encore pour 

 en parler plus longuement ici, et j'espère pouvoir me les procurer dans 

 une prochaine visite- » 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur l'altctotioiides doublaijes en laiton soumis à Virifluence 

 de la mer. Extrait d'une Noie de M. A. Bobif.rre. 



A l'occasion de la communication de M. Becquerel sur la conservation 

 du fer et du cuivre à la mer, M. Bobierre rappelle les résultais auxquels il 

 était lui-même arrivé et qui sont exposés dans un travail adressé par lui à 

 l'Académie en i858 (i). 



« Il résulte, dit-il, de mes observations, que les alliages cuivre et zinc 

 peuvent, tantôt se dissotulre uniformément, en conservant leur couleur, leur 

 malléabilité et leur densité initiale, et tantôt au contraire, connue l'a remar- 

 qué M. Becquerel, abandonner leur zinc, perdre de leur densité et se trans- 

 former en une véritable éponge de cuivre très-apte à passer à l'état d'oxy- 

 chlorure. Je possède des échantillons nombreux et remarquables de ces 

 deux catégories de laitons. Tous les laitons à doublage susceptibles de pas- 

 sera l'état d'épongé et de devenir extrêmement friables ont été obtenus avec 

 un alliage à 4o pour loo de zinc, lequel est laminable à chaud, et j'ai dé- 

 montré que cet alliage, connu en Angleterre sons le nomd' alliage de Muntz, 

 ne s'use d'une manière égale que dans des circonstances exceptionnelles. 



» Si on observe comparativement l'action de la mer sur les laitons à 3o 

 ou 34 pour 100 de zinc qu'on lamine à froid, on voit l'usure se manifester 

 graduellement; souvent le doidjlage arrive à l'épaisseur d'une forte feuille 

 de papier sans que le rapport des métaux constituants change et sans que 

 la densité soit modifiée. 



o Dans un cas le laiton a subi vingt-deux recuites, autant de refroidis- 

 setnents et soixante-six passes an laminoir. La durée du travail a été d'un 

 mois, et l'alliage est non-seulement dur, mais très-homogène. Dans le 

 second cas, celui du laminage à chaud, les plaques de laiton subissent cuiq 



(i) Des phénomènes électro-chimiques qui cnractcrisent l'altération à la mer des alliages 

 employés pour doubler les navires (Thèse pour le Doctorat). Foir aussi le Compte rendu de 

 la séance du 23 août i858, t. XLVII, p. 357. 



